820 ACADÉMIE DES SCIENCES. 



de vapeur d'eau, élévation amenée par la chaleur d'iiydralaliun des corps 

 oxydants et par la destruction d'une partie de la matière organique par 

 l'oxygène ou par le chlore. 



Dans l'emploi des peroxydes alcalino-terreux, la formation subséquente 

 des oxydes et la température de réaclion eulraineul une perte d'aldéhyde 

 par formation de formose et de méthylénitaue. 



Par la méthode au chlorure de chaux, le produit de la réaction restant ne 

 peut être que du chlorure de calcium, qui, permettant une élévation notable 

 de la température, explique le rendement iMipoitaul en gaz désinfectant. 



CuiMii': MINÉRALE. — Sur l'alliage platifH'-thalliuin. 

 Note de M. L. Hackspili,, [)résentée par M. H. Le Chatelier. 



De la mousse de platine projetée à la surface de thallium en fusion s'y 

 dissout avec la même facilité que dans le plomb. 



Le point de fusion de l'alliage ainsi préparé, d'abord légèrement infé- 

 rieur à celui du thallium pur, lorsque la teneur en platine ne dépasse pas 

 lopour loo, devient bientôt supérieur et atteint 68')° pour 4^,8 pour loo, 

 ce qui correspond à la composition PtTl. Si l'on continue à ajouter du pla- 

 tine, le point de fusion est d'abord légèrement abaissé, puis il s'élève rapi- 

 dement, atteint 855° pour 65 pour loo de platine et dépasse bientôt looo", 

 température que je n'ai pas dépassée dans mes expériences. 



Tous ces alliages |)lus durs que les métaux constituants sont très cas- 

 sants, et le maximum de fragilité est obtenu pour l'tTl, qui se pulvérise 

 aisément dans un mortier de porcelaine. 



L'examen micrographique des alliages riches en thallium montre l'exis- 

 tence de cristaux se polissant assez facilement et paraissant blancs, très 

 brillants, sur un fond constitué par un eutectique plus sombre, fort mou et 

 difficile à polir. Lorsqu'on se rapproche de la composition PtTl, le nombre 

 et la dimension des cristaux vont en augmentant cl ils finissent par occuper 

 toute la surface polie. La masse entière est alors constituée par des cristaux 

 enchevêtrés laissant entre eux des vides assez nombreux. 



Les alliages plus riches en platine que PtTl sont susceptibles d'un plus 

 beau poli que les précédents; leur surface paraît homogène au microscope, 

 même avec un grossissement de loo diamètres, mais une légère oxydation 

 dans la llamme d'un bec Bunsen suflil pour faire apparaître deux milieux, le 

 platine restant inaltéré. 



